1A NATURALEZA 333 



Si queremos obtener el plomo de obra con una ley de 2 

 marcos por quintal, ó sea el uno por ciento, las 128 on- 

 zas son libras 8 00 



En este caso necesitamos 8 quintales de plomo metálico 



en el lecho de fusión, esto es, libras 800 00 



A las 10 cargas de metal argentífero agregamos 

 para su más fácil fusión, 10 cargas de metal 

 plomoso de la mina de Lomo de Toro, al 15 

 por ciento do ley, libras 450 00 



En este caso tenemos que agregar para comple- 

 tar el plomo necesario de litargirio, libras. . 350 00 



Más 8 p§ de oxígeno que contiene el litargirio 



que agregamos, libras 28 00 828 00 



Libras, esto es, la cantidad que prácticamente so usa y se necesita para re- 

 coger la plata contenida en el mineral; pero en la práctica se acostumbra 

 agregar de cualquiera sustancia que únicamente contenga plomo, como por 

 ejemplo, los fierros ó copela del vaso, una cantidad que produzca un 10 ó 

 15 p§ más de plomo del calculado, con el objeto de que haya en el lecho 

 de fusión más bien un exceso que falta. 



La relación que existe en el cálculo, entre la cantidad del plomo metálico 

 que se debe emplear en la fundición para recoger la plata, y el empleo del 

 mercurio en el beneficio de patio con el mismo objeto, es muy semejante, 

 pues es sabido entre los azogueros, que el mínimun de mercurio que debe 

 emplearse, es el de seis veces el peso de la plata contenida en la masa de 

 mineral que se beneficie: ahora la diferencia que existe entre estos dos cál- 

 culos y modo de ejecutarlos, es, que el plomo se introduce al horno por 

 cantidad completa, y el mercurio se va echando en porciones hasta el total 

 que se necesita. 



En el producto que hemos obtenido de plata de las 115,300 libras de plo- 

 mo copeladas, y aunque hicimos el cálculo para emplear las materias plo- 

 mosas, tal como lo hemos dicho, sin embargo, obtuvimos el plomo con una 

 ley de 13 onz. únicamente por quintal en vez de 16: esta diferencia es oca- 

 sionada, porque se echaron en los lechos de fusión copela del vaso y plo- 

 millos, de lo que había una gran existencia; pero este exceso de plomo no 

 fué perjudicial, porque aquellas sustancias después fueron convertidas en li- 

 targirio que representó un valor mayor que el que tenían. 



Aquí hemos terminado todo lo relativo al beneficio de los metales argén- 



